STUDI KUAT LENTUR DINDING ANYAMAN BAMBU HITAM ( Gigantochloa atroviolacea )  PLASTER SEBAGAI ALTERNATIF DINDING BANGUNAN
Dewi Arin Pustakasari, Dr. Gina Bachtiar, MT, Prof. Dr. Amos Neolaka, MPd

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  masyarakat  akan  rumah  selalu  meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  maka  dari  itu kebutuhan  bahan  bangunan  seperti  batu  bata  dan  batako  sebagai  dinding  meningkat. Penggunaan tanah persawahan untuk membuat batu bata secara terus menerus, menyebabkan kerusakan lingkungan areal persawahan, maka perlu di cari alternatif bahan lain untuk dinding, salah satunya yakni dinding anyaman bambu hitam plaster.
Dengan  memperhatikan  kekuatan  bambu  yang  tinggi  dan  didukung  suatu  kenyataan  bahwa bambu dengan kualitas tinggi dapat diperoleh pada umur 3 sampai 5 tahun, dalam kurun waktu yang  relatif  singkat,  serta  dengan  mengingat  bahwa  bambu  mudah  ditanam  dan  tidak memerlukan  suatu  perawatan  yang  khusus,  maka  bambu  mempunyai  peluang  besar  untuk mengantikan  kayu.  Melihat  dari  ketersediaan  bahan  baku  bambu  yang  melimpah  terutama didaerah pedesaan.
Tabel 1.  Nilai sifat fisis dan mekanis bambu
No. Sifat fisis dan mekanis Bambu hitam (kg/cm 2 ) Bambu apus (kg/cm 2 ) Bambu ater (kg/cm 2 ) Bambu bitung (kg/cm 2 ) Bambu andong (kg/cm 2 ) 1. Keteguhan lentur maksimum 663 546 533,05 342,47 128,31 2. Modulus elastisitas 99000 101000 89152,5 53173,0 23775,0 3. Keteguhan tekan  sejajar serat 489 504 584,31 416,57 293,25 4. Berat jenis 0,83 0,69 0,71 0,68 0,55
Sumber : Hadjib dan Karnasudirdja (1986) dan Ginoga (1977)
Dalam  penelitian  ini dipilih bambu hitam  ( Gigantochloa  atroviolacea )  sebagai  anyaman  karena bambu hitam memiliki daya tahan terhadap serangan bubuk dan memiliki berat jenis yang tinggi. berat  jenis  dan  keteguhan  lentur  maksimum  bambu  hitam  lebih  tinggi  dari  pada  bambu  yang lainnya.
Berawal dari pemikiran tersebut diatas, maka penelitian ini akan  meneliti mengenai kuat lentur dari dinding anyaman bambu hitam ( Gigantochloa atroviolacea ) plaster sebagai alternatif dinding bangunan  dan  nantinya  hasil  yang  diperoleh  akan  dibandingkan  standar  kuat  lentur  papan semen wol kayu (SNI 03-2104-1991).
Berdasarkan  latar  belakang  masalah,  maka  dapat diidentifikasikan  beberapa  masalah  sebagai berikut: (1) Apa keuntungan dan kelemahan bambu hitam sebagai bahan dinding bangunan?. (2)
Bagaimana cara pemanfaatan dinding anyaman bambu hitam plaster sebagai alternatif dinding bangunan?. (3) Berapa nilai kuat lentur dinding anyaman bambu hitam plaster?.  (4) Apakah nilai kuat lentur dinding anyaman bambu hitam plaster memenuhi standar kuat lentur papan semen wol kayu (SNI 03-2104-1991)?.
Berdasarkan banyaknya permasalahan yang timbul, maka dalam penelitian ini diberikan batasan masalah yang akan diteliti, yaitu:
1. Dinding bangunan yang diteliti adalah dinding anyaman bambu hitam plaster.
2. Karakteristik yang diuji hanya kuat lentur.
3. Standar yang dipakai dalam pengujian adalah standar papan semen wol kayu (SNI 03-2104- 1991).
4. Plester dinding menggunakan perbandingan 1Pc : 5Ps.
Memperhatikan  pembatasan  masalah  diatas,  maka  perumusan  masalah  dapat  dirumuskan sebagai  berikut  :  Apakah  nilai  kuat  lentur  dinding  anyaman  bambu  hitam  plaster  memenuhi standar kuat lentur papan semen wol kayu (SNI 03-2104-1991) yaitu sebesar 17 kg/cm 2 ?.

## Dinding Bambu Plaster
Konsep konstruksi dinding bambu plaster dikembangkan berdasarkan penelitian rumah bambu plaster peninggalan Belanda yaitu perumahan Jatiroto di Lumajang yang didirikan sekitar tahun 1900  yang  mampu  bertahan  sampai  saat  ini.  Rumah  bambu  plaster  dikembangkan  dengan beberapa tujuan, antara lain:
• Alternatif dinding rumah,
• Memanfaatkan potensi bambu,
• Mengurangi resiko kebakaran pada rumah bambu,
• Menambah keawetan konstrusi bambu dengan pemlesteran,
• Alternatif pengganti bata/batako pada dinding tembok.
Kurang  lebih  1.000  species  bambu  dalam  80  genera,  sekitar  200  species  dari  20  genera ditemukan  di  Asia  Tenggara,  sedangkan  di  Indonesia  ditemukan  sekitar  60  jenis  (K.Widnyana 2008, diacu dalam Dransfield dan Widjaja 1995).  Berikut ini adalah beberapa kelebihan bambu jika dipergunakan untuk komponen bangunan, antara lain:
1. Bambu merupakan bahan yang dapat diperbarui (3-5 tahun sudah dapat ditebang).
2. Bambu mempunyai kekuatan tarik yang tinggi (beberapa jenis bambu melampaui kuat tarik baja  mutu  sedang),  ringan,  berbentuk  pipa  beruas  sehingga  cukup  lentur  untuk dimanfaatkan sebagai komponen bangunan rangka.
3. Masa konstruksi bambu cukup singkat sehingga biaya konstruksi menjadi lebih murah.
4. Serat  bambu  yang  liat  dan  elastis  sangat  baik  dalam  menahan  beban,  baik  beban tekan/tarik, geser, maupun tekuk.
5. Bambu  merupakan  material  yang  murah  karena  relatif  mudah  didapat  dan  cepat  untuk disambung  sebagai  satu  kesatuan  struktur  yang  utuh  karena  tidak  memerlukan  tenaga terdidik, cukup dengan peralatan sederhana pada kegiatan pembangunan.
6.    Bambu adalah material yang ramah lingkungan, karena sesuai dengan konsep arsitektur hijau  yang  mudah  untuk  dikurangi,  digunakan  kembali  atau  didaur  ulang  ( reduce,  reuse, recycle ).
Pemasangan serat dapat dilakukan melalui bentuk anyaman yang diberi adukan beton (Sri Murni Dewi 2005). Mengingat kuat lentur panel bambu plaster pracetak cukup  tinggi maka  dengan adanya  anyaman  bambu  hitam plaster  ini diduga dapat menghasilkan kuat lentur yang tinggi dan memenuhi standar kuat lentur papan semen wol kayu (SNI 03-2104-1991) sebagai alternatif dinding  bangunan.  Berat  jenis  dan  keteguhan  lentur  maksimum  bambu  hitam  lebih  tinggi  dari pada  berat  jenis  bambu  apus  (Hadjib  dan  Karnasudirdja,1986)  dan  (Ginoga,  1977),  sehingga bambu yang digunakan untuk penelitian ini adalah bambu hitam. Bambu hitam yang digunakan berasal dari desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kab. Bogor. Bambu yang baik berada pada tengah rumpun dengan spesifikasi fisik yang baik. Setelah bambu ditebang, potong satu ruas  bagian  bawah  dan  beberapa  ruas  atas  dengan  menggunakan  gergaji  yang  tajam  untuk mendapatkan hasil yang baik.
Potong  bambu  dengan  ukuran  200  cm  dan  50  cm  dan  belah  bambu  untuk  dianyam.  Untuk mendapatkan bilah bambu dengan lebar 2 cm dipakai alat pembelah bambu ( bamboo splitting tool ). Belah bambu dengan menggunakan pisau tajam untuk menghilangkan sekat rongga dan bubuk-bubuk  yang  berada  pada  ruas  bambu  bagian  dalam,  hingga  ketebalan  kulit  yang  akan dipakai mencapai 6 mm. Bagian kulit bambu yang dipakai adalah kulit bagian luar saja, karena kandungan pati dan bubuk yang berada dikulit bambu bagian dalam dapat menjadikan bambu tidak awet dan mudah terserang bubuk. Sebaiknya bagian-bagian sisi yang tajam pada bambu disayat agar tidak melukai pada saat menganyam. Anyaman yang digunakan adalah anyaman dua strip dengan jarak antar strip anyaman horizontal sebesar 20 cm, anyaman horisontal dan vertikal dengan posisi kulit bambu bagian luar dan bagian dalam dianyam secara bergantian. Hal ini  bertujuan  agar  anyaman  kaku  dan  kuat  dikedua  sisinya.  Setelah  dianyam  bambu  diberi lapisan vernis dengan tujuan agar pori–pori bambu  tertutup sehingga bambu tidak menyerap air spesi dan tidak mengembang, setelah itu bambu dikeringkan.  Langkah pertama yang dilakukan dalam  pembuatan  benda  uji  adalah  pembuatan  besi  pengaku  anyaman.  Setelah  dilakukan
pemeriksaan bahan barulah dibuat adukan dengan perbandingan 1 Pc : 5 Ps. Ukuran benda uji yang digunakan adalah panjang 200 cm, lebar 50 cm, dan tebal 5 cm. Semen yang digunakan pada penelitian ini menggunakan semen Holcim.
Pembuatan  bambu  plester  untuk dinding,  dilakukan pemelesteran  pada  2  sisi  yaitu  sisi  depan dan  sisi  belakang.  Pertama-tama  dinding  anyaman  bambu  dikamprot  terlebih  dulu  dengan adukan.  „Pengamprotan‟  pertama  tidak  boleh  terlalu  tebal  agar  dinding  jadi  tidak  terlalu  tebal. Setelah  adukan  kamprot  ini  telah  cukup  kering  (setelah  didiamkan  setengah-satu  hari)  dapat dilakukan pemlesteran kedua untuk meratakan permukaan dinding. Sebelumnya hasil plesteran awal  dibasahi  agar  tidak  banyak  menyerap  air  yang  ada  pada  campuran  plesteran  baru. Gunakan  roskam  untuk  meratakan/merapikan/menghaluskan  permukaan  plesteran  kedua. Setelah  benda  uji  jadi,  lakukan  perawatan  beton  dengan  menggunakan  karung  goni  basah selama  28  hari,  karena  kekuatan  tekan  beton  akan  bertambah  dengan  naiknya  umur  beton. Secara cepat, kekuatan beton akan linier naiknya sampai umur 28 hari. Setelah itu, kenaikkan kekuatan  beton  akan  kecil.  Setelah  dilakukan  perawatan    barulah  dilakukan  pengujian  kuat lentur.  Ada  dugaan  nilai  kuat  lentur  dinding  anyaman  bambu  hitam  plaster  memenuhi  standar kuat lentur papan semen wol kayu (SNI 03-2104-1991), sehingga anyaman bambu plaster dapat digunakan sebagai konstruksi dinding bangunan.
Berdasarkan  kerangka  berpikir  diatas  maka  dapat  dirumuskan  hipotesis  penelitian  yaitu:  Nilai kuat  lentur  dinding  anyaman  bambu  hitam  ( Gigantochloa  atroviolacea )    plaster  memenuhi standar nilai kuat lentur papan semen wol kayu (SNI 03-2104-1991) yaitu sebesar 17 kg/cm 2 .

## METODA
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah nilai kuat lentur dinding anyaman bambu hitam plaster lebih tinggi dari standar kuat lentur papan semen wol kayu (SNI 03-2104-1991). Tempat  penelitian  dilakukan  di  laboratorium  bahan  non  logam  Balai  Penelitian  Bahan  dan Barang  Teknik  Dinas  Perindustrian  DKI,  yang  beralamat  di  jalan  Letjen.  Suprapto  Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Waktu penelitian dimulai dari bulan Juli 2010 sampai dengan September 2010.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian eksperimen  di laboratorium bahan non logam Balai Penelitian Bahan dan Barang Teknik Dinas Perindustrian DKI.
Populasi pada penelitian adalah dinding anyaman bambu hitam  plaster.
Sampel yang digunakan sebanyak 7 buah benda uji berbentuk pelat dengan panjang 200 cm, lebar 50 cm, dan tebal 5 cm   berumur  28 hari.
Instrument  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  terdiri  dari:  bahan  yang  digunakan adalah  semen  portland  komposit  (PCC),  pasir,  anyaman  bambu  menggunakan  bambu  hitam, kawat beton, karung goni, dan air. Alat yang digunakan adalah mesin tes kekuatan lentur, mesin molen, seperangkat alat timbang dan neraca, seperangkat alat untuk uji analisis gradasi agregat, gelas ukur, dan blangko pengamatan.
Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu :
1. Variabel bebas yaitu dinding anyaman bambu hitam  plaster.
2. Variabel terikat yaitu nilai kuat lentur
Dalam penelitian ini terdapat tahapan–tahapan pelaksanaan pengujian, yaitu :

## 1. Tahap persiapan
Tahap persiapan merupakan tahap awal dan penting dalam penelitian, karena pada tahap inilah bahan  dan  alat  dipersiapkan  sehingga  persiapan  harus  matang  sebelum  dilakukan  pengujian bahan.  Persiapan  bahan  dimulai  dari  memotong  bambu  sesuai  ukuran  dengan  menggunakan gergaji  yang  tajam  untuk mendapatkan      hasil      potongan      yang      baik.      Setelah    dipotong, kemudian  bambu  dibilah  dengan  lebar  2  cm  dengan  menggunakan  alat  pembelah  bambu ( bamboo  splitting  tool ).  Bersihkan  bubuk  bambu  yang  terdapat  pada  ruas  bambu  dan  belah bambu dengan menggunakan pisau tajam hingga ketebalan kulit bambu mencapai 6 mm.
Setelah proses memotong dan membelah selesai, kemudian bambu dianyam menjadi anyaman dua strip dengan jarak antar strip horizontal sebesar  20 cm, arah horisontal dan arah vertikal dengan posisi kulit bambu bagian luar dan bambu bagian dalam dianyam secara bergantian agar anyaman menjadi kaku dan kuat. Kemudian anyaman bambu diberi vernis agar pori–pori bambu
tertutup  sehingga  bambu  tidak  menyerap  air  spesi  dan  tidak  mengembang,  setelah  itu  bambu dikeringkan. Untuk campuran adukan dipakai perbandingan                         1 PC : 5 pasir.
Karena bambu hitam cenderung awet dan kandungan bubuk di dalam relatif rendah serta adanya keterbatasan  waktu  dan  tempat,  maka  pada  penelitian  ini  tidak  dilakukan  proses  pengawetan bambu terlebih dahulu, selain itu bambu yang dipakai pada penelitian ini telah mengalami proses pengeringan secara alami selama 2 minggu ditempat yang tidak terkena matahari langsung.

## 2. Tahap pemeriksaan bahan
Tahap pemeriksaan bahan yang dimaksud adalah untuk mengetahui sifat dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan benda uji dalam penelitian diantaranya adalah:
1. Pemeriksaan kadar lumpur agregat halus (SNI 03-4142-1996).
2. Pemeriksaan kadar zat organik dalam agregat halus (SNI 03-2816-1992).
3. Pemeriksaan gradasi agregat halus (SNI 03-6822-2002).
4. Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat halus (SNI 03-1970-1990).
5. Kadar air bambu.

## 3. Pembuatan benda uji
Setelah dilakukan pengujian terhadap bahan maka dibuatlah benda uji dengan terlebih dahulu menentukan ukuran benda uji yang mengacu pada  SNI 03-2104-1991, mengenai papan semen wol kayu. Papan semen wol kayu adalah bahan bangunan yang terbuat dari wol kayu, semen Portland, air dan bahan tambah kimia, dibentuk menjadi suatu papan kaku yang berongga.
Penggunaan  SNI  tersebut  digunakan  sebagai  acuan  dalam  penelitian  ini  dikarenakan  belum adanya standar mengenai bambu dan bambu plester. Adanya kemiripan perlakuan pada benda uji antara papan semen wol kayu dan anyaman bambu hitam plaster yaitu memasukkan bahan organik pada campurannya sehingga perlakuan benda uji pada penelitian ini mengikuti standar tersebut.  Jadi,  ukuran  benda  uji  yang  digunakan  pada  anyaman  bambu  hitam  plaster  adalah: panjang 200 cm, lebar 50 cm, dan tebal 5 cm.
Langkah pertama yang dilakukan dalam pembuatan benda uji adalah pembuatan anyaman dan besi  pengaku  anyaman.  Setelah  itu  membuat  adukan  dengan  perbandingan  1  PC  :  5  Pasir.
Semen  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  menggunakan  semen  Holcim.  Pembuatan  bambu plester untuk dinding, dilakukan pemelesteran pada 2 sisi yaitu pada sisi depan dan belakang. Pertama-tama  dinding  anyaman  bambu  dikamprot    terlebih    dulu    dengan    adukan. „Pengamprotan‟  pertama  tidak boleh terlalu tebal agar dinding jadi tidak terlalu tebal. Setelah adukan kamprot ini telah cukup kering (setelah didiamkan setengah-satu hari) dapat dilakukan pemlesteran  kedua  untuk  meratakan  permukaan  dinding.  Sebelumnya  hasil  plesteran  awal dibasahi  agar  tidak  banyak  menyerap  air  yang  ada  pada  campuran  plesteran  baru.  Gunakan roskam untuk meratakan/merapikan/menghaluskan permukaan plesteran kedua.

## 4. Pengujian kuat lentur
Pengujian  kuat  lentur  bertujuan untuk  mengetahui  kekuatan  maksimal  bambu plester  pracetak dalam memikul beban dan sangat tergantung pada bahan baku yang digunakan dan besarnya beban maksimal yang dapat dipikul suatu lembaran. Pengujian kuat lentur perlu dilakukan karena dinding  menerima  beban  horisontal  seperti  beban  angin,  serta  beban  vertikal  seperti  beban sendiri.
Cara  pengujian  kuat  lentur  diambil  dari  setiap  benda  uji  berumur  28  hari.  Sebelum  dilakukan pengujian,  sampel  terlebih  dahulu  diukur  dan  ditimbang  beratnya  menggunakan  alat  ukur  dan timbangan  yang  telah  ditentukan.  Setelah  itu,  sampel  diletakkan  di  atas  dua  pisau  lentur penumpu yang jaraknya 1320 mm. beban diberikan melalui pisau lentur pada tengah  – tengah kedua penumpu (jaraknya 660 mm dari masing  – masing pisau penumpu), dengan kecepatan beban secara tetap sebesar 2 kg/sekon sampai patah.
Rumus kuat lentur bambu plaster dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut : (SNI 03- 2104-1991)
Kuat Lentur
/cm 2
Keterangan:
P = beban patah (kg) b = lebar benda uji (cm)
l  = jarak tumpuan (cm)   h = tebal rata-rata bidang pecah (cm) Kuat  lentur  dilaporkan  dari  tiap–tiap  benda  uji,  dan  dihitung  rata–ratanya.  Langkah–langkah penelitian di laboratoium dilakukan menurut diagram alir di bawah ini :

## 8. Teknik Analisis Data
Sebelum  dilakukan  pengujian  hipotesis,  data  terlebih  dahulu  diuji  normalitas.  Uji  normalitas dilakukan untuk menguji apakah sampel yang diselidiki berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  Dalam  hal  ini  uji  normalitas  yang  digunakan  adalah  uji  liliefors.  Uji  homogenitas  tidak perlu dilakukan karena sampel hanya berasal dari satu populasi, jadi sampel yang diuji sudah tentu homogen.
Setelah memenuhi keduanya, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t , rata-rata satu pihak.

## 9. Hipotesis Statistik
Hipotesis statistik yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. H o : µ A = µ B
2. H 1 : µ A > µ B
Keterangan:
1. µ A = kuat lentur hasil pengujian laboratorium.
2. µ B = standar nilai kuat lentur papan semen wol kayu = 17 kg/cm 2
( SNI 03-2104-1991)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Data
Data Pendahuluan / Data Mentah
Pengujian awal pada penelitian ini dilakukan untuk menentukan sifat fisis  agregat halus pasir seperti: pengujian kadar lumpur, kandungan zat organik, uji gradasi butiran, uji berat  jenis dan penyerapan  air  pada  agregat  yang  di  gunakan  sebagai  bahan  pembuat  beton.  Untuk  bahan bambu  hanya  dilakukan  pengujian  kadar  air  bambu.  Hasil  pengujian  awal  bahan  dapat  dilihat pada Tabel 1.
No. Lampiran  Pengujian Bahan
Standar Yang
Digunakan Hasil Pengujian Syarat SNI Ket
Tabel 1 Hasil pengujian bahan
Pengujian  anyaman  bambu  hitam  plaster  dilakukan  pada  saat  benda  uji  berumur  28  hari. Sebelum dilakukan pengujian kuat lentur terlebih dahulu benda uji diukur panjang, lebar, tebal, dan ditimbang beratnya satu persatu. Pengujian lentur anyaman bambu hitam plaster dilakukan dengan meletakkan benda uji di atas dua pisau lentur penumpu yang jaraknya 1320 mm. Beban diberikan  melalui  pisau  lentur  pada  tengah-tengah  kedua  penumpu  (jaraknya  660  mm  dari masing-masing pisau penumpu), dengan kecepatan beban secara tetap sebesar 2 kg per sekon sampai patah dan jarum penunjuk beban lentur tidak bergerak lagi. Hasil data awal pengujian kuat lentur anyaman bambu hitam plaster dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2 Data awal hasil pengujian anyaman bambu hitam plaster.
1 Pemeriksaan Kadar Lumpur Agregat Halus SNI 03-4142- 1996 awal 6,1 % akhir 1,167 % < 5 % memenuhi syarat 2 Pemeriksaan  Zat Organik  Agregat Halus SNI 03-2816- 1992 didapatkan tanpa warna sampai kuning muda <  Standar Warna memenuhi syarat
3
Gradasi Butiran Agregat Halus SNI 03-6822- 2002 didapatkan  modulus  kehalusan sebesar 3,59% kurva gradasi agregat Halus memenuhi syarat 4 Pengujian berat jenis dan penyerapan agregat halus SNI 03-1970- 1990 penyerapan  air  pada  agregat halus didapat nilai 0,739 % 5 Kadar Air Bambu PKKI 1961 didapatkan  kadar  air  bambu sebesar 15,143 % 12%-20% memenuhi syarat
No. Kode Benda Uji Berat (kg) Dimensi Bambu Plaster Beban Lentur (kg) Panjang (cm)  Lebar (cm)  Tebal (cm) 1 S-1 105,3 200 50 5,8 572 2 S-2 106,2 200,2 50,5 5,5 508 3 S-3 108,15 200,4 50 5,4 560 4 S-4 98,2 200 50 5,5 419 5 S-5 110,2 200,2 50 5,6 562 6 S-6 95,8 200 50 5,4 340 7 S-7 99,8 200,5 50 5,7 540 Rata-Rata 103,379 200,186 50 5,6 500,143

## 4.1.1 Pengolahan Data Hasil Pengujian Kuat Lentur
Tabel 3  Pengolahan hasil penelitian kuat lentur anyaman bambu hitam plaster
Setelah  didapatkan  data  awal  pada  Tabel  4.2  Selanjutnya  dilakukan  penghitungan  kuat  lentur dengan  menggunakan  data  7  buah  benda  uji.  Perhitungan  kuat  lentur  anyaman  bambu  hitam plaster dapat dilihat pada Tabel 3
No. Kode Benda Uji
Beban Lentur P (kg) Jarak Tumpuan l (cm) Lebar Benda Uji b (cm)
Tebal h (cm) Kuat Lentur (kg/cm 2 ) Kuat Lentur Rata- Rata Hipotesis Statistik 1 S-1 572 132 50 5,8
67,33 63,86 kg/cm 2 µ B >  17
kg/cm 2 2 S-2 508 132
50,5 5,5 65,84 3 S-3 560 132 50 5,4 76,05 4 S-4 419 132 50 5,5 54,85 5 S-5 562 132 50 5,6 70,97 6 S-6 340 132 50 5,4 46,17 7 S-7 540 132 50 5,7 65,82
Dari hasil pengolahan data hasil penelitian kuat lentur anyaman bambu hitam plaster pada Tabel 3 diatas didapatkan kuat lentur rata-rata sebesar  63,86 kg/cm 2 .
Dari  hasil  pengujian  normalitas  dengan  pengujian  liliefors,  diperoleh  data  terbesar    L  =  0,38 dengan n sampel = 7, taraf  = 0.05, dari daftar nilai kritis untuk uji Liliefors didapat L tabel = 0,300. ternyata L hitung < L table , maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.
Berdasarkan perhitungan pengujian hipotesis menguji rata-rata uji satu pihak (uji t) diperoleh t hitung = 88,42 dan t tabel = 1,90 maka hipotesis  t hitung > t tabel terpenuhi artinya Ho ditolak dan sekaligus alternatif  (H 1 ) diterima. Dengan demikian nilai kuat lentur bambu plaster lebih tinggi dari standar nilai kuat lentur papan semen wol kayu SNI 03-2104-1991 .

## Pembahasan Hasil Penelitian
Dari hasil penelitian kuat lentur anyaman bambu hitam plaster pada Tabel 4.4 dapat diperlihatkan pada grafik dibawah ini.
Gambar 4.1 Grafik Variasi Kekuatan Lentur Anyaman Bambu Hitam Plaster
Berdasarkan data hasil pengolahan pada Tabel 4.3 hasil penelitian yang diperoleh adalah kuat lentur  dinding  anyaman  bambu  hitam  plaster  sebesar  63,86  kg/cm 2 (6,26  MPa)  memenuhi standar  nilai  kuat  lentur  papan  semen  wol  kayu  yaitu  sebesar  17  kg/cm 2 ( SNI  03-2104-1991) , sehingga dapat dijadikan alternatif dinding bangunan yang baik. Dari hasil pengujian kuat lentur
yang  baik,  dapat  disimpulkan  bahwa  dinding  anyaman  bambu  hitam  plaster  dapat  digunakan sebagai dinding interior maupun eksterior bangunan.

## Keterbatasan Penelitian
Dalam  penelitian  ini  peneliti  mengakui  bahwa  masih  ada  banyak  keterbatasan  yang  dapat menyebabkan kekeliruan yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
1. Penelitian ini hanya menguji kuat lentur dinding anyaman bambu hitam plaster.
2. Masih  sedikitnya  literatur  mengenai  bambu  plaster  serta  belum  adanya  standar  kekuatan lentur mengenai bambu plaster di Indonesia yang dapat dijadikan acuan.
3. Belum adanya standar mengenai dinding anyaman bambu plaster sehingga menggunakan standar yang mendekati yaitu papan semen wol kayu ( SNI 03-2104-1991) .
4. Jumlah sampel yang digunakan hanya 7 buah benda uji.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian kuat lentur dinding anyaman bambu hitam plaster dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Didapatkan  nilai  kuat  lentur  yang  cukup  tinggi  antara  46,17–76,05  kg/cm 2 ,  sehingga  dapat digunakan sebagai dinding bangunan baik untuk interior maupun eksterior.
2. Dibandingkan  dengan standar  nilai  kuat  lentur  papan  semen  wol  kayu  yaitu  sebesar  17 kg/cm 2 ( SNI 03-2104-1991) dan p anel beton ringan berserat (SNI 03-3122-1992) dengan kuat lentur min. 16,62 kg/cm 2 , kuat lentur anyaman bambu hitam plaster lebih tinggi.
3. Dari standar yang dipersyaratkan pada SNI 03-6820-2002 mengenai spesifikasi agregat halus untuk  pekerjaan  adukan  dan  plasteran  dengan  bahan  dasar  semen.  Pasir  yang  digunakan dalam penelitian memenuhi standar gradasi yang disyaratkan, dan hasil kandungan lumpur pada pasir memenuhi standar SNI 03-4142-1996 yaitu kurang dari 5% dan didapatkan hasil penelitian sebesar 1,167 %.
4. Dari  segi  pengerjaannya  pembuatan  dinding  anyaman  bambu  hitam  plaster  tidak  ada kesulitan, hanya perlu melatih keterampilan.